Einzelne Mineralien. 



-19- 



Es wurden vier Modifikationen vonMgSiOg erhalten: 1. raonokliner 

 ^agnesia-Pyroxen, 2. Eiistatit, 3. Kupfferit. 4. monokliue Hornblende. 



Monokliner Magnesia-Pyroxen. Die Verf. stellten ihn anf 

 fünf Weisen dar. Am besten gelingt seine Bildung durch Schmelzen des 

 Silikats und Halten der Temperatur dicht unter dem Schmelzpunkt (152P). 

 .Das Produkt ist dann gleichmäßig. Bei schnellerer Abkühlung bilden sich 

 radiale Sphärolithe , untermischt mit Enstatit und Kuplferit. Beim Er- 

 hitzen des Silikatglases über 1300° entstehen kleinere Sphärolithe des 

 Pyroxens, in den sich auch alle anderen Formen des Magnesiasilikats beim 

 Erhitzen über 1150'' verwandeln. Weiter erhielten ihn die Verf. aus 

 der Schmelze mittels der Umsetzung Mg Clg + H2 0 4- Si Og (amorph) 

 = MgSi03 + 2HCl und MgTeO., -fSiOg = MgSiO, ^-TeO^. Das 

 Telluroxyd verdampft bei 700 — 800**. Die besten isolierten Kristalle ent- 

 stehen bei Verwendung von „Flußmitteln", vor allem von MgC]2, unter 

 Anwendung eines Stromes trockenen Salzsäuregases. Nicht so gute Kristalle 

 lieferten Schmelzen mitCalciumvanadinat, Magnesiumvanadinat, Magnesium- 

 tellurat. Hat Feuchtigkeit zur Mg Clg-Schmelze Zutritt, so bildet sich 

 .Forsterit. 



Sei zunächst dies Nebenerzeugnis gekennzeichnet. Farblos durch- 

 sichtig, etwa 0,2 mm groß, kurzprismatisch, doppelendig, natürlichem 

 Forsterit ähnlich. Spaltbarkeit vollkommen nach 001 und 010. Formen : 

 001, 010, 110, 101, 021, III, Brechungsexponenten, nach der Methode von 

 Schröder van der Kolk bestimmt, innerhalb einer Fehlergrenze von +0,003, 

 « = 1,645, ß — 1,656, y — 1,668. Ebene der optischen Achsen 001, 

 positive Doppelbrechung, großer Winkel der Achsen. Zersetzlich durch H Cl 

 unter Abscheidung von Kieselgallerte. 



Gelegentlich kam als Nebenprodukt auch Periklas vor, Oktaeder bis 

 1 mm groß, isotrop, n = 1,73. 



Der Magnesia-Pyroxen in den Sphärolithen bildete bis 2 cm 

 lange Fasern, die losen Kristalle waren nur bis 1 mm groß. Farblos 

 durchsichtig, Glasglanz. Formen: 100, 010, 110, 120, 310, III, 121, TOI. 

 III, T21 und andere, aber unsichere Gestalten. Der Prismenwinkel =^ 88" 8'. 

 Aus den Messungen berechnete sich a:b:c — 1,033:1:0,77, was bezüg- 

 lich Achse c eine ziemlich große Abweichung gegenüber Diopsid und 

 Enstatit ausmacht, die durch die nicht sehr gute Ausbildung der Kopf- 

 üächen nicht allein zu erklären ist. Bei Enstatit ist a : b : c = 1,031 : 1 : 0,589, 

 bei Diopsid 1,093 : 1 : 0,589. Kennzeichnend für den Magnesia-Pyroxen ist 

 seine Zwillingslamellierung nach 100, die ihn bei gekreuzten Nicols oft 

 plagioklasähnlich erscheinen läßt. H. = ca. 6. « = 1,647, ß = 1,652. 

 y == 1,658. Fehler + 0,003. c:c = 22°. Ebene der optischen Achsen 

 in 010, sehr großer Winkel der Achsen. Doppelbrechung positiv. Spez. 

 ■Gew. 3,192 (25°). Schmelzpunkt 1521°. 



Enstatit wurde aus dem Silikatglase durch Erhitzen zwischen 

 1000 und 1100° hergestellt, das Glas für den Versuch durch sehr schnelles 

 Abschrecken der Schmelze. Über 1100° beginnt die monokline Form sich 

 zu bilden. Weiterhin wurde Enstatit auch durch Zusammenschmelzen des 



b* 



